Синтез и свойства материалов на основе системы SiO2-P2O5-CaO-MgO

Вестник Томского государственного университета. Химия. 2018. № 11. С. 47-57

УДК 546.821; 621.793 DOI 10.17223/24135542/11/4

Л.П. Борило, Е.С. Лютова, Е.А. Изосимова

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Синтез и свойства материалов на основе системы SiO2-P2O5-CaO-MgO

Золь-гель методом получена кальций-фосфатная система из растворов на основе тетраэтоксисилана, фосфорной кислоты, нитратов кальция и магния. С помощью методов термического анализа и ИК-спектроскопии установлены стадии процесса формирования оксидных систем. Установлены оптимальные режимы термической обработки образцов. Методом рентгенофазового анализа изучено фазообразование в полученных образцах. Растровой электронной микроскопией исследована морфология поверхности образцов.

Ключевые слова: золь-гель метод; кальций-фосфатные материалы; силикатная система; биоактивный материал; пленкообразующий раствор; дисперсные материалы.

Введение

Многие виды биоактивных неорганических материалов были разработаны в течение последних десятилетий и в настоящее время находят применение для восстановления костей и регенерации тканей в организме [1—3]. Особо важную роль имеют кальций-фосфатные материалы. Это связано с тем, что биоактивное поведение этих материалов определяется способностью к костному срастанию. Оно, в свою очередь, обусловлено образованием апатитоподобного слоя, состав и структура которого эквивалентны минеральной фазе в кости. Также необходимо, чтобы материал был биохимически совместим с тканями организма, а в идеале он должен стимулировать процессы естественного восстановления.

Многими российскими и зарубежными учеными доказано, что высокой биоактивностью обладает стеклокерамика на основе системы SiO2-P2Ö5-CaO [4-7]. Биологической активностью обладают материалы с соотношением Ca/P, равным 1,6, поскольку такое соотношение наблюдается в естественном гидроксиапатите. Биоматериалы, в которых сохраняется это соотношение, обладают высокой способностью к костеобразованию [8-11]. Повышение биоактивности данной системы может быть достигнуто введением в нее MgO [12]. Среди электролитов, присутствующих в организме человека, Mg

занимает четвертое место после кальция, натрия и калия по содержанию в сыворотке крови, а по содержанию внутри клетки - второе место после калия. Кроме того, магний играет важную роль в развитии и восстановлении костной ткани человека за счет стимуляции пролиферации остеобластов.

Поскольку в настоящее время в отечественной и зарубежной литературе еще недостаточно изучены вопросы, касающиеся процессов формирования материалов из пленкообразующих растворов на основе спиртовых растворов тетраэтоксисилана, ортофосфорной кислоты, нитрата кальция, нитрата магния, то исследования в этом направлении являются актуальными.

Экспериментальная часть

В качестве исходных материалов были использованы тетраэтоксисилан, нитрат кальция, нитрат магния, ортофосфорная кислота и этиловый спирт с общей концентрацией 0,4 моль/л.

Для приготовления растворов на основе системы SiO2-P2O5-СаO-MgO были выбраны 4 состава. Состав Mg5: 58-12-25-5; состав Mg10: 58-1220-10; состав Mg15: 58-12-15-15; состав Mg20: 58-12-10-20 мас. % соответственно.

Способ приготовления раствора: в сухую мерную колбу на 10 мл наливали 9,5 мл спирта и добавляли навески нитрата кальция, нитрата магния, после полного растворения приливали рассчитанные объемы тетраэтоксисилана 0,46 мл и ортофосфорной кислоты 0,04 мл.

По истечении срока созревания растворы высушивали при 60°С в течение 30 мин. Полученные порошки отжигали при 600 и 800°С в течение 3 ч.

Кинематическая вязкость растворов определена в капиллярном вискозиметре ВПЖ-2 по времени истечения определенного объема жидкости.

Термогравиметрический анализ выполнен на термическом анализаторе NETSCH Jupiter STA 449 F1 в диапазоне температур 25-1 000°С со скоростью нагрева 30°С/мин в воздушной атмосфере, контроль выделяющихся продуктов разложения в газовой фазе проводился при помощи масс-спектрометра NETSCH QMS 403 D Aëolos.

Для получения ИК-спектров был использован ИК-спектрометр Agilent Cary 630 FTIR.

Рентгенофазовый анализ выполнен на дифрактометре Rigaku MiniFlex методом порошка в отфильтрованном от ß -составляющей Ka-излучения от медного анода. Углы отражения определялись по положению максимумов пиков на рентгенограмме, записанной при скорости движения счетчика 2°С/мин.

Для изучения морфологии поверхности дисперсных материалов, полученных при разных температурах отжига, был использован растровый электронный микроскоп HITACHI TM-3000, снабженный приставкой для энергодисперсионного микроанализа Quantax 70.

Результаты и их обсуждение

В первые сутки для растворов Mg5, Mg10, Mg15 и Mg20 вязкость имеет значение в интервале от 1,72 до 1,82 мм2/с в зависимости от состава раствора. На вторые сутки в растворах Mg5, Mg10, Mg15 наблюдалось значительное уменьшение вязкости, а на третьи сутки - выпадение белого мелкодисперсного осадка. На рис. 1 представлен график зависимости вязкости от времени для раствора Mg20. Раствор Mg20 устойчив в течение 13 суток. На 14-е сутки в растворе Mg20 выпадает осадок.

ц, мьг/с 1.83 -, 1,82 -1,81 -1,8 -1,79 -1,78 -1,77 -1,76 -1,75 -1,74 -1,73 -

О 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

Время, сутки

Рис. 1. График зависимости вязкости от времени для раствора Mg20

Полученные закономерности изменения вязкости от времени позволяют условно выделить три стадии процессов в растворе Mg20.

Первая стадия - созревание раствора - протекает от момента приготовления раствора до двух суток его хранения. Она обусловлена переходом истинного раствора в коллоидный в результате процессов гидролиза и поликонденсации:

Si(OC2Hs)4 + H2O ^ Si(OC2Hs)3OH + C2H5OH 2Si(OC2Hs)3OH^ (H5C2O)3Si -O- Si(OC2ft> + H2O

По истечении двух суток процессы в растворах замедляются, реакции гидролиза и поликонденсации продолжаются, но протекают с малой скоростью в связи с пространственными затруднениями. После накопления в растворе тетра- и петантасилоксанов с концевыми группами -OH вязкость увеличивается вследствие процессов циклизации силоксанов, обусловленных подвижностью связи Si-O. Кремниевая кислота имеет сильную склонность к полимеризации, поэтому в полимере образуются преимущественно силоксановые связи Si-0-Si и может присутствовать сравнительно меньшее число несконденсированных групп SiOH. Изменение вязкости на начальном этапе вызвано существованием на частицах кремнекислоты поверхностных слоев, обеспечивающих гидрофильные свойства поверхности.

Увеличение гидрофильности поверхности (большее количество полярных групп на поверхности) может способствовать формированию силанольных групп.

Наличие в системе содержания H3PO4 приводит к ускорению процессов гидролиза и конденсации за счет увеличения кислотности среды.

Образующийся анион нуклеофильно замещает этокси- или гидроксо-группу силоксана по 5Ы2—механизму:

Катионы Са2+ и Mg2+ способствуют ускорению поликонденсации, в результате устойчивость коллоидной системы уменьшается, процесс перехода золя в гель ускоряется. Цепочки =Si-O-PO2-O- сшиваются катионами кальция и магния, стабилизируя силикатный гель и формируя трехмерную

структуру:

Вторая стадия ограничивается сроком, соответствующим достижению предельной величины вязкости, при которой еще возможно получение пленок. Предельное значение вязкости для раствора Mg20 составляет около 1,74 мм2/с, что установлено экспериментально и обусловлено, по-видимому, однородной структурой раствора, находящегося в состоянии золя.

На третьей стадии созревания растворов рост частиц замедляется и начинаются их столкновения с образованием цепочек, а также заряженных кластеров. Рост частиц идет до момента, когда электростатическое взаимодействие достигает максимального значения, и в растворе образуется осадок.

Выпадение осадка в растворах с содержанием магния 5, 10 и 15 мас. % связано с тем, что в растворах, помимо процессов гидролиза и поликонденсации, присутствует электростатическое взаимодействие между растворенными ионами и молекулами растворителя, что может приводить как к повышению, так и к понижению значения вязкости. Так как вязкость растворов уменьшается, а реакции гидролиза и поликонденсации протекают практически мгновенно, то уменьшение вязкости происходит за счет электростатического взаимодействия растворенных ионов и молекул растворителя - этилового спирта.

ИК-спектроскопией были идентифицированы связи, образующиеся в растворах (табл. 1).

Таблица 1

Отнесение полос ИК-спектров растворов

Образец Группы, связи

Mg5 Mg10 Mg15 Mg20

3 324 3 317 3 326 3 322 Свободные группы -ОН

2 974 2 879 2 970 2 873 2 970 2 877 2 974 2 875 Валентные колебания -ОН

2 925 2 924 2 927 2 927 Валентные колебания -СН2-

1 653 1 645 1 645 1 649 Деформационные колебания Н2О

1 442 1 408 1 380 1 444 1 420 1 373 1 449 1 420 1 375 1 453 1 418 1 373 Колебания NOз- группы

1 317 1 321 1 328 1 328 Деформационные колебания

1 269 1 274 1 271 1 274 Деформационные колебания -OH в первичных спиртах

1 088 1 045 1 084 1 041 1 088 1 047 1 088 1 041 Валентные колебания Р=О, -РО43 группа

801 797 803 795 Валентные колебания Si-O-Si

879 881 877 877 Валентные колебания Si-O-H; колебания Mg-O-Mg

605 603 609 601 Деформационные Si-O- колебания

426 437 430 436 Деформационные Ca-O- колебания

По данным термического анализа, для исследуемых составов на кривой ДТА наблюдается три стадии процесса формирования оксидной системы.

Эндотермический эффект в области температур от 100 до 200°С обусловлен удалением физически и химически связанной воды.

В области от 200 до 600°С происходит сгорание продуктов термоокислительной деструкции этоксигрупп, а также разложение нитратов. В этой области процессы характеризуются эндоэффектом [13, 14].

При температуре выше 600°С происходят переходы аморфных структур в кристаллические. Для этого участка с увеличением содержания магния наблюдается смещение энергетического минимума в область более низких температур.

В табл. 2 представлены кинетические параметры по данным термического анализа. Для первых стадий значения энергий активации от 35 до 53 кДж/моль позволяют предположить, что в это время происходит удаление физически адсорбированной воды и растворителя.

На второй стадии происходят разложение нитратов и сгорание продуктов термоокислительной деструкции этоксигрупп, которые сопровождаются экзотермическим эффектом, поэтому энергии активации в этой области имеют низкие значения от 34 до 62,3 кДж/моль.

Методом ИК-спектроскопии были исследованы порошки, полученные из растворов при температурах 600 и 800°С.

Таблица 2

Кинетические параметры по данным термического анализа

Порядковый номер пика на кривой ДТА Шифр состава

Ыд5 1^10 1^15 Mg20

/эффекта Л л о к ,т к а СЧ Порядок реакции /эффекта Л л о к ,т к а Й) Порядок реакции /эффекта Л л о к ,т к а Й) Порядок реакции /эффекта Л л о к ,т к а 14 Порядок реакции

1 107,2 49,6 1,5 99,8 53,1 1,5 114,5 53,1 1,5 103,4 35,0 1,5

2 238,1 53,4 2 235,6 37,3 2 232,5 34,4 2 241,2 62,3 2

На рис. 2, 3 представлены данные ИК-спектроскопии дисперсных материалов, полученных при 600 и 800°С.

-

2 \\ ¡г\

з \ \\ /

\| / / УтиУ IV 1790 П\ 1 ) 560 V 1073 , 439

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Волновое число, см'1

Рис. 2. ИК-спектры дисперсных материалов, полученных при 600°С: 1 - образец 1^20, 2 - ^15, 3 - ^10, 4 - 1^5

1 Л

2 \\ N ч

3 \\\ (!\Г\ 1

4

\1 / / 1 /1 V 7 790 555

- \ /941 11

1069

1  1 1 1 1 1 ' 454 1 1 1 1

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Волновое число, см 1

Рис. 3. ИК-спектры дисперсных материалов, полученных при 800°С: 1 - 1^10, 2 - 1^5, 3 - 1^20, 4 - М^15

Во всех образцах идентифицируются валентные колебания Р=О, -РО

,3-

группы (1 073 см 1), валентные колебания 81-0-81 (790, 715 см 1), деформационные Si-О— колебания (560 см-1), деформационные Са-0- колебания (439 см-1) [15].

Фиксируются валентные колебания Р=О, -РО43- группы (1 069, 941 см-1), валентные колебания 81-0-81 (790 см-1), деформационные Si—О— колебания (555 см-1), деформационные Са-0- колебания (454 см-1).

Идентификацию присутствующих в поликристаллическом образце фаз осуществляли с помощью качественного рентгенофазового анализа. Для системы 8102-Р205-Са0-М§0 с различным содержанием исходных компонентов при температуре 600 и 800°С был проведен сравнительный анализ.

При температуре 600°С образцы являются аморфными независимо от исходного количества компонентов. На рис. 4 представлены рентгенограммы дисперсных материалов, полученных при 800°С.

Рис. 4. Рентгенограммы дисперсных материалов, полученных при 800°С

В образце М§5 идентифицированы витлокит Са2,589М§0,4п(Р04)2 и кварц 8102. В образцах М§10, М§15, М§20 обнаружены Р-кристобалит 8102 и стенфилдит М§зСаз(Р04)4.

Поверхность дисперсных материалов была исследована с помощью растровой электронной микроскопии (рис. 5).

Рис. 5. Микрофотографии поверхности порошков, полученных при 800°С

Поверхность образцов имеет неоднородную структуру с наличием пор, образование которых связано с удалением растворителя.

Заключение

Золь-гель методом получена кальций-фосфатная система из растворов на основе тетраэтоксисилана, фосфорной кислоты, нитратов кальция и магния. В растворе М§20 формируется коллоидная система. Растворы М§5, М§10, М§15 устойчивы до двух суток.

По данным термического анализа и ИК-спектроскопии установлены три стадии процесса формирования оксидных систем: удаление физически и химически связанной воды, сгорание спирта и продуктов термоокислительной деструкции этоксигрупп, разложение нитратов, переход аморфных модификаций соединений в кристаллические. Установлены оптимальные режимы термической обработки образцов: сушка при 60°С в течение 30 мин и отжиг при 600-800°С в течение 60 мин.

Результаты рентгенофазового анализа показали, что при 600°С образцы являются аморфными. При 800°С происходит кристаллизация образцов с образованием фаз 8102, Са2,589М§0,4п(Р04)2, М§3Са3(Р04)4.

По результатам РЭМ установлено, что поверхность порошков имеет неоднородную пористую структуру.

Литература

1. Surmenev R.A., Surmeneva M.A., Ivanova A.A. Significance of calcium phosphate coat-

ings for the enhancement of new bone osteogenesis - A review // Acta Biomaterialia. 2014. V. 10. P. 557-559.

2. Touri M., Moztarzadeh F., Osman N.A.A., Dehghan M.M., Mozafari M. 3D-printed

biphasic calcium phosphate scaffolds coated with an oxygen generating system for enhancing engineered tissue survival // Materials Science and Engineering: C. 2018. V. 84. P. 236-242.

3. Popa A.C., Stan G.E., Husanu M.A. et al. Bioglass implant-coating interactions in synthetic

physiological fluids with varying degrees of biomimicry // International Journal of Nano-medicine. 2017. V. 12. P. 683-707.

4. Jmal N., Bouaziz J. Synthesis, characterization and bioactivity of a calcium-phosphate

glass-ceramics obtained by the sol-gel processing method // Materials Science and Engineering: С. 2017. V. 71. P. 279-288.

5. Tagaya M., Kobayashi K., Nishikawa M. Additive effect of phosphoric acid on phospho-

rus-containing mesoporous silica film formation // Materials Letters. 2016. V. 164. P. 651-654.

6. Borilo L.P., Lyutova E.S., Spivakova L.N. Study of biological properties of thin-film mate-

rials on the basis of the SiO2-P2O5-CaO system // Key Engineering Materials. 2016. V. 683. P. 427-432.

7. Borilo L.P., Lyutova E.S. Synthesis and properties of bioactive thin-film materials based

on the SiO2-P2O5-CaO and SiO2-P2O5-CaO-TiO2 systems // Inorganic Materials. 2017. V. 53. P. 400-405.

8. Гнеденков С.В., Шаркеев Ю.П., Синебрюхов С.Л. и др. Формирование и свойства

биоактивных покрытий на титане // Журнал перспективные материалы. 2011. № 2. С. 49-57.

9. Земцова Е.Г., Орехов Е.В., Арбенин А.Ю., Валиев Р.З., Смирнов В.М. Создание

нанопокрытий различной морфологии на основе диоксида титана на титановой матрице для костной имплантации // Materials and Mechanics. 2016. V. 29. P. 138-144.

10. Кукуева Е.В., Путляев В.И., Тихонов А.А., Сафронова Т.В. Октакальциевый фосфат как прекурсор для синтеза композитной биокерамики // Неорганические материалы. 2017. Т. 53, № 2. С. 198-205.

11. Сафронова Т.В., Путляев В.И. Медицинское неорганическое материаловедение в России: кальцийфосфатные материалы // Наносистемы: физика, химия, математика. 2013. № 4. С. 24-47.

12. Rabiee S.M., Nazparvar N., Azizian M., Vashaee D., Tayebi L. Effect of ion substitution on properties of bioactive glasses: a review // Ceramics International. 2015. V. 41, № 6. P. 7241-7251.

13. Борило Л.П, Петровская Т.С., Иванова Е.С., Спивакова Л.Н. Синтез и свойства кальций-силикофосфатных тонкопленочных и дисперсных материалов // Известия вузов. Физика. 2010. № 11/3. С. 29-33.

14. Борило Л.П., Петровская Т.С., Лютова Е.С., Спивакова Л.Н. Синтез и физико-химические свойства тонкопленочных и дисперсных функциональных силикофос-фатных материалов // Известия Томского политехнического университета. Химия. 2011. Т. 319. № 3. С. 41-47.

15. Накамото К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений. М. : Мир, 1966. 410 с.

Информация об авторах:

Борило Людмила Павловна, д-р техн. наук, профессор кафедры неорганической химии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск, Россия). E-mail: borilo@mail.ru

Лютова Екатерина Сергеевна, канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры неорганической химии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск, Россия). E-mail: lyutova.tsu@mail.ru

Изосимова Елена Анатольевна, студент кафедры неорганической химии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск, Россия). E-mail: eowacom@gmail.com

Tomsk State University Journal of Chemistry, 2018, 11, 47-57. DOI: 10.17223/24135542/11/4

L.P. Borilo, E.S. Lyutova, E.A. Izosimova

National Research Tomsk State University

Synthesis and properties of materials based on the system SiO2-P2O5-CaO-MgO

In this work, a calcium-phosphate system was obtained by sol-gel method from solutions based on ethyl alcohol, tetraethoxysilane, phosphoric acid, calcium nitrate, and magnesium nitrate (concentration of reagents was 0.4 M). To investigate the physico-chemical properties, four solutions with a varying content of calcium and magnesium were chosen. The composition of Mg5 was 58-12-25-5; of Mg10, 58-1220-10; of Mg15, 58-12-15-15; and ofMg20, 58-12-10-20 mas. %. On the first day, for solutions Mg5, Mg10, Mg15, and Mg20, depending on the composition of the solution, the viscosity was 1.72 to 1.82 mm2/s. On day 2, a significant decrease in viscosity value was observed in solutions of Mg5, Mg10, Mg15, and on day 3 a white finely dispersed precipitation was precipitated. The Mg20 solution was stable for 13 days. On day 14, a precipitate formed in the Mg20 solution. Thus, with increasing magnesium content in the system, the stability of solutions increased.

Precipitation in solutions with a magnesium content of 5, 10, and 15 mas. % was because in the solutions, in addition to the processes of hydrolysis and polycondensa-tion, there was an electrostatic interaction between dissolved ions and solvent molecules, which can lead to both an increase and a decrease in the value of viscosity. Since the viscosity of solutions decreased and the hydrolysis and polycondensation reactions occurred almost instantaneously, the viscosity decreased due to the electrostatic interaction of dissolved ions and solvent molecules.

Using IR spectroscopy and thermal analysis, the stages of the formation of oxide systems were established. Removal of physically and chemically bound water occurred at up to 200°C. At 200-600°C, alcohol and the products of the thermooxida-tive destruction of ethoxy groups were burned, and the decomposition of nitrates occurred. At > 600°C, transitions of amorphous of compounds to crystalline ones were observed. Using X-ray powder diffraction analysis, quartz SiO2 and vitlokite Ca2.589Mg0.411 (PO4)2 were identified in the Mg5 sample. In the Mg10, Mg15, Mg20 samples, fi-cristobalite SiO2 and stentifieldite Mg3Ca3(PO4)4 were detected. Scanning electron microscopy showed that the surface of powders had an inhomogeneous porous structure.

Optimum modes of heat treatment of the samples were established: drying at 60°C for 30 min and annealing at 600-800°C for 60 min.

Key words: sol-gel method; calcium phosphate materials; silicate system; bioac-tive material; film-forming solution; dispersed materials.

R.n. Eopuno, E.C. Rwmoea, E.A. H3oeuMoea

References

1. Surmenev R.A., Surmeneva M.A., Ivanova A.A. Significance of calcium phosphate coat-

ings for the enhancement of new bone osteogenesis - A review. Acta Biomaterialia. 2014;10:557-559.

2. Touri M., Moztarzadeh F., Osman N.A.A., Dehghan M.M., Mozafari M. 3D-printed bipha-

sic calcium phosphate scaffolds coated with an oxygen generating system for enhancing engineered tissue survival. Materials Science and Engineering: C. 2018;84:236-242.

3. Popa A.C., Stan G.E., Husanu M.A. et al. Bioglass implant-coating interactions in synthetic

physiological fluids with varying degrees of biomimicry. International Journal of Nano-medicine. 2017;12:683-707.

4. Jmal N., Bouaziz J. Synthesis, characterization and bioactivity of a calcium-phosphate

glass-ceramics obtained by the sol-gel processing method. Materials Science and Engineering: C. 2017;71:279-288.

5. Tagaya M., Kobayashi K., Nishikawa M. Additive effect of phosphoric acid on phospho-

rus-containing mesoporous silica film formation. Materials Letters. 2016;164:651-654.

6. Borilo L.P., Lyutova E.S., Spivakova L.N. Study of biological properties of thin-film mate-

rials on the basis of the SiO2-P2O5-CaO system. Key Engineering Materials. 2016;683:427-432.

7. Borilo L.P., Lyutova E.S. Synthesis and properties of bioactive thin-film materials based

on the SiO2-P2O5-CaO and SiO2-P2O5-CaO-TiO2 systems. Inorganic Materials. 2017;53:400-405.

8. Gnedkov S.V., Sharkeev Yu.P., Sinebryukhov S.L. et al. Formirovanie i svoystva bioak-

tivnyh pokrytiy na titane. Zhurnalperspektivnye materialy. 2011;2:49-57.

9. Zemtsova E.G., Orehov E.V., Arbenin A.Yu., Valiev R.Z., Smirnov V.M. Sozdanie na-

nopokrytiy razlichnoy morfologii na osnove dioksida titana na titanovoy matritse dlya kostnoy implantatsii. Materials and Mechanics. 2016;29:138-144.

10. Kukueva E.V., Putlyaev V.I., Tihonov A.A., Safronova T.V. Oktakaltsievyy fosfat kak prekursor dlya sinteza kompozitnoy biokeramiki. Neorganicheskie materialy. 2017;53

11. Safronova T.V., Putlyaev V.I. Meditsinskoe neorganicheskoe materialovedenie v Rossii: kaltsiyfocfatnye materialy. Nanosistemy: Fizika, Himiya, Matematika. 2013;4:24-47.

12. Rabiee S.M., Nazparvar N., Azizian M., Vashaee D., Tayebi L. Effect of ion substitution on properties of bioactive glasses: A review. Ceramics International. 2015;41(6):7241-7251.

13. Borilo L.P., Petrovskaya T.S., Ivanova E.S., Spivakova L.N. Sintez i cvoystva kaltsiy-fosfatnyh tonkoplenochnyh i dispersnyh materialov. Izvestiya vuzov. Fizika. 2010;11/3:29-33.

14. Borilo L.P., Petrovskaya T.S., Lyutova E.S., Spivakova L.N. Sintez i fiziko-himicheskie svoystva tonkoplenochnyh i dispersnyh funktsionalnyh materialov. Izvestiya Tomskogo politehnicheskogo universiteta. Himiya. 2011;319

15.Nakamoto K. Infrakrasnye spektry neorganicheskih b koordinatsionnyh soedineniy. Moscow : Mir, 1966. 410 p.

Information about the authors:

Borilo Lyudmila P., PhD, Professor, Department of Inorganic Chemistry, Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: borilo@mail.ru

Lyutova Ekaterina S., PhD, Senior Lecturer, Department of Inorganic Chemistry, Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: lyutova.tsu@mail.ru

Izosimova Elena A., student, Department of Inorganic Chemistry, Tomsk State University (Tomsk, Russia). E-mail: eowacom@gmail.com